标题：防静电服装
防静电服中防静电超净面料的特性
防静电服装所用的防静电超净面料通常被称之为“导电绸”。其实这种说法不严密，导电绸根据其本身的技术特点可分成适用于防静电（ESD）的、以及适用于洁净室（Clean Room）的，只有适用于洁净室的导电绸才可称得上是防静电超净面料。
何为防静电面料？经过防静电加工处理的面料即可称为防静电面料。面料的防静电加工方法通常有：
①织物用抗静电整理剂作后整理；
②以提高织物吸湿性为目的的纤维接枝改性、亲水性纤维的混纺和交织；
③混纺或嵌织导电纤维；
前二类方法的作用机理均属提高织物回潮率、降低绝缘性，加速静电泄漏。因此如果在干燥环境中或经过多次洗涤后，加工效果或不耐久、或不显著，通常在普通服装用织物上应用。唯有第三种方法可持久、高效地解决纺织品的静电问题，故目前被广泛应用于生产防静电工作服。织物用抗静电整理剂作后整理。
防静电面料可以是机织面料，如导电绸、防静电T/C面料，也可以是针织面料，如防静电针织手套布、防电针织内衣等。防静电面料除了必须符合纺织品的通用技术标准以外，还必须有良好的防静电性能，以适应产品生产及安全方面的需求。技术要求可参照GB12059-89《电子工业用合成纤维防静电绸性能
防静电服中超净面料与普通防静电面料的区别
防静电超净面料与普通防静电面料的区别主要在于“超净”的概念。防静电超净面料必须同时具备以下三个特点：
具有防静电功能：静电会吸附灰尘，并使所吸附的灰尘在风淋时不易被吹走。因此，防静电超净面料的首要特征为具有防静电性能。同时，这种防静电性能必须是持久、高效的，不会因为日常的洗涤以及摩擦而显著衰减。 
面料本身不发尘：由于是在洁净室内穿着，因此要求面料不能成为洁净室中的发尘源，这就决定了超净面料只能用化学合成的长纤维来生产。而棉、麻、丝等天然短纤维不能应用于超净面料，虽然这些原料可以使面料的服用性更佳。同时要求所选用的化纤长丝也要严格控制发尘量。一般来讲，全消光涤纶长丝不适合于织防静电超净面料。因为涤纶生产中加入的消光剂—钛白粉会成为污染源。 
面料要有良好的滤尘性：洁净室内的灰尘主要来自于室内流动的空气及在室内活动的人体。当设备条件确定后，提高洁净度也就是要求最大限度地将人体产生的微小尘埃控制在衣服内，让它穿过面料进入到空气中去。这就是所谓的面料的滤尘率要高。提高滤尘率是以牺牲面料的透气性为代价的，因此针织面料以及织得比较疏松的机织面料是不适用于洁净室的。
如何选用防静电服超净面料
由于我们国家目前还没有制订出相应的超净面料或洁净服的检测标准,因此，防静电超净面料的选用只能是各应用单位根据作业环境的要求或经过检测或凭经验进行选择。有实力的用户可以花几十万购置一套完整的设备，在与实际应用环境洁净度相同的环境中，按ISO标准对每一批洁净服进行检测。大多数用户只能是凭经验（包括别人的经验）来作选择。要学会正确地选择超净面料，首先要了解有关面料的一些基本知识。
机织面料是由经、纬二个方向的纱线以特定的排列密度按照特定的组织结构交织而成。概括地说就是用什么原料、排多少松紧、织成什么花纹。而要织防静电超净面料，还必须加入导电纤维。在这里，纱线、（经纬）排列密度、织物组织及导电纤维就是防静电超净面料的四要素。选用防静电超净面料就是根据作业环境的洁净度要求对面料的四要素进行比对。 
防静电服超净面料的鉴别
测经纬密度：用经纬密度镜分别测量面料的经纬密度，并进行比较。
测电阻：用表面电阻测试仪分别测量面料的经向及纬向电阻，并进行比较。
比较的原则是：
选择电阻比较小的； 
如电阻相同，选择电阻值稳定的； 
注意区别面料在后整理时是否加抗静电剂（适用于只有经向加导电纤维的导电绸，俗称条纹布），方法是用表面电阻测试仪分别测经向及纬向的电阻，如相同，说明加有抗静电剂，那么所测电阻大小并不代表真实水平。 
看显微结构：用高倍放大镜看布面质量，比较纤维之间的缝隙大小（与滤尘率有关），看纤维表面是否有附着物（与发尘量有关），看纤维排列是否整齐、松紧一致（如松紧不一致在穿着及洗涤时松的部分纤维容易磨毛，以后穿着时会发尘）。 
检查导电纤维：导电纤维是防静电超净面料中的关键原料，检查导电纤维就是看是否按照规范加入导电纤维以及加入的是何种导电纤维。
检查的办法是：用剪刀小心地沿着黑色导电纤维的边缘将面料剪开，并将这黑色的导电纤维分离出来，用放大镜观察其中是否有一根或几根比较粗的纤维，并用表面电阻测试仪测一下分离出的导电纤维的电阻。连续拆出几根，可基本判断出面料中的每一根黑丝是否都含有导电纤维。（导电绸选用的是碳素有机导电纤维，是黑色或灰色的，一般在20D左右 ，在1F～6F之间。为了达到织布时的强度要求，需要并一根普通的黑色或白色的涤纶纤维）。
对比织物工艺参数：要求供应商提供面料的基本参数，如纱线纤度（多少D，多少F）、经纬密度、织物组织、成品门幅、染色缩率以及使用何种导电纤维。
防静电服装的消电机理
防静电职业装是指为防止服装上的静电积累，用防静电织物为面料而缝制的工作服。防静电织物是在纺织时，大致等间隔地或均匀地混入导电纤维或防静电合成纤维或两者混合交织而成的织物。导电纤维是指全部或部分使用金属或有机物的导电材料或亚导电材料制成的纤维的总称，其体积电阻率ρv～介于 104～109Ω/cm之间。接照导电成分在纤维中的分布情况又可将导电纤维分为导电成分均一型、导电成分覆盖型和导电成分复合型3类。目前，绝大多数防静电织物是采用导电纤维制作的，其中尤以导电成分复合型，即复合纤维使用最多。
在化纤织物中加入导电纤维制成的防静电工作服，其消电是基于电荷的泄漏与中和两种机理。当接地时，织物上的静电除因导电纤维的电晕放电被中和之外，还可经由导电纤维向大地泄放；不接地时则借助于导电纤维微弱的电晕放电而消电。
实践表明，防静电工作服可有效地抑制服装静电，消除或减小静电放电危害。下表给出了操作者穿用不同工作服时人体带电的比较。与时俱进拉拉队不想看起来像其他队时，他们想成为独一无二的眼睛在他们自己的方式追赶。有些队外出采购，以统一的设计，且其啦啦队制服定做。其他人则购买联机，然后不得不带他们到裁缝被改变。而且，任何方式，您决定，请确保您有一个合适的会议，所以如果有任何需要修正。现在，你有你的制服，以便提供一个啦啦队的游戏时间。​
防静电服装参照标准
防静电服装是用防静电涤卡等布料制成的服装。其导电机理是布料纱线含一定比例的导电纱，导电纱又是由一定比例的不锈钢纤维或其它导电纤维与普通纤维混纺而成。通过导电纤维的电晕放电和泄漏作用消除服装上的静电。由于不锈钢纤维属金属类纤维，所以，由它织成的防静电布料的导电性能稳定，不随服装的洗涤次数而变化。
带电电荷密度<7μc/m2；
摩擦带电电量<0.6μc/件；
洗涤次数：A级>100次；B级>50次。
各项指标均优于国家标准的要求
防静电服使用注意事项：
1、凡是在正常情形下，爆炸性气体混杂物持续地、短时光频繁地才涌现或长时间存在的场合及爆炸性气体混杂物有可能呈现的场合，可燃物的最小点燃能量在0.25 mJ以下时，应穿用防静电服。 
2、制止在易燃易爆场合穿脱防静电服。 
3、制止在防静电服上附加或佩戴任何金属物件，以防打火。 
4、穿用防静电服时，还应与防静电鞋配套应用，同时地面也应是防静电地板并有接地系统。 
5、防静电服应保持干净，确保防静电性能，清洗时用软毛刷、软布蘸中性洗涤剂洗擦，或浸泡轻揉，不可破坏布料导电纤维，不可暴晒。
6、普通的防静电服可自行清洗，要求高的防静电洁净服需专业清洗机构清洗。
7、穿用一段时间后，应对防静电服进行检验，若静电性能不符合要求，则不能再使用。
防静电服国家标准
一、标准范围:本标准规定了防静电服的技术要求、测试方法、检验规则、标识等。
本标准适用于可能引发电击、火灾及爆炸危险场所穿用的防静电服。
本标准定义的防静电服不适用于抗电源电压。
标准编号: GB 12014-2009
中文标准名称: 防静电服
(代替标准号: GB 12014-1989 防静电服)二、术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
防静电服
为了防止服装上的静电积聚，用防静电织物为面料，按规定的款式和结构而缝制的工作服。
防静电织物
在纺织时，采用混入导电纤维纺成的纱或嵌入导电长丝织造形成的织物，也可是经处理具有防
静电性能的织物。
导电纤维
全部或部分使用金属或有机物的导电材料或静电耗散材料制成的纤维。
静电耗散材料
表面电阻率大于或等于1×10^5欧姆，但小于1×10^11欧姆的材料。
表面电阻率
表征物体表面导电性能的物理量。
点对点电阻
在给定时间内，施加材料表面两个电极之间的电流电压与流过这两点之间的直流电流之比。三、技术要求：1）面料：
- 外观质量：要求面料应无破损、斑点、污物或其他影响面料防静电性能的缺陷。
- 检测参数：面料按点对点电阻方法测试，技术参数见下表。
测试项目
技术要求
A级
B级
点对点电阻/Ω
1 x 105---- 1 x 107
1 x 107---- 1 x 1011
2）服装：
- 外观质量：应无破损、斑点、污物以及其他影响穿用性能的缺陷。
- 结构款式：服装结构应安全、卫生，有利于日人体正常生理要求与健康；服装应便于穿脱并适应作业时的肢体活动；服装款式应简洁、使
用。根据使用要求。
- 缝 制：各部位缝制线路顺直、整齐、平服牢固。上下松紧 适宜，无跳针、起落针处应有回针
- 检测参数：防静电服按带电电荷量方法测试，技术参数见下表。
测试项目
技术要求
A级
B级
带电电荷量/(μC件)
<0.20
0.20 ---- 0.60
3）洗涤：
防静电服和面料在测试之前必须按规定进行洗涤。